über technisches und meteorisches Eisen. 



143 



menge von nickelarmera und nickelreicherem Nickelferrit H 

 und J. 



c) Hypereutropisclie Lacunitgr upp e. Ni-Gehalt 

 E — J 7o- solcher Zusammensetzung ist ein Ni-Überschuß 

 über das eutropische Gemisch mit E % vorhanden. Beim 

 Erkalten der Legierung wird dieser Überschuß also in Gestalt 

 von nickelreichem Nickelferrit ausgeschieden; hat der Rest der 

 festen Lösung die Zusammensetzung des eutropischen Ge- 

 misches erreicht, so teilt er sich ganz dem Fall a) oder b) 

 entsprechend eutropitisch auseinander. Entgegengesetzt dem 

 Fall a) besteht der abgeschiedene Überschuß aus nickel- 

 reicheren Mischkristallen, nicht aus den nickelarmen. 



Charakteristisch für alle drei Abteilungen der Lacunit- 

 gruppe ist die Entstehung von Eutropit. 



III. Superlacunistische Gruppen. 



Ni-Gehalt J— F bezw. F— G 7o- Völlige Mischbarkeit. 



a) Erste oder Ni- ärmere superlacunistische 

 Gruppe. Ni-Gehalt J— F 7o- 



b) Zweite oder nickelreichere superlacunistische 

 Gruppe. Ni-Gehalt F— G 



Die Verhältnisse liegen entsprechend dem von Fall I, 

 d. h. bei der Erreichung vollen Gleichgewichts kommt es zur 

 Bildung einheitlicher Ferronickelitkristalle , von denen jeder 

 die Zusammensetzung des Ausgangsmaterials hat. 



IV. Dystektische Gruppe. 



Ni-Gehalt dem chemischer Verbindungen entsprechend, 

 z. B. F = 68 7o- I^iö schon bei der Erstarrung in B ge- 

 bildete Verbindung mag unverändert die ganze Skala der 

 Temperaturabnahme durchlaufen, und auch in der Ent- 

 mischungsreihe einem hochgelegenen (dystropischen) Punkte 

 angehören. 



Die obigen physikalisch-chemischen Überlegungen lassen 

 sich leicht in Beziehung bringen zu den bekannten Erschei- 

 nungen beim Meteoreisen. Es tritt dabei die große Wich- 

 tigkeit der chemischen Zusammensetzung heraus, ohne deren 

 umfassende Kenntnis eine natürliche Gruppirung der besagten 

 Körper nicht zu erzielen sein wird. Es gilt dabei, die 

 chemische Natur, und zwar zunächst die Bauschanalyse des 

 Nickeleisens mit seinen Bestandteilen und deren Verband in 



